Willard Gibbs en 1878, cuando era profesor en la Universidad de Yale. 
Se ha hecho indispensable el estudio de dicha regla desde que, basán- 
dose en ella, trazó Roozeboom su famoso diagrama de equilibrio térmico 
del sistema hierro-carbono; pero no podemos sustraernos a la idea de que 
se han exagerado las posibilidades de la regla de las fases al trazar mu- 
chos diagramas de aceros y aleaciones. El mencionado de Roozeboom 
es, sin embargo, de los más justificados, y su conocimiento es indispen- 
sable para todo el que desee iniciarse en el estudio metalográfico de los 
aceros. La exposición de la regla de las fases por el autor y la que poco 
después hace de la solidificación de las aleaciones binarias es algo obscu- 
ra por excesivamente condensada; la concisión del texto puede ser supli- 
da por la explicación del profesor—no olvidamos que se trata de una obra 
didáctica—; pero sin esa explicación complementaria la inteligencia del 
texto no es fácil. Se observará, también, que la curva de enfriamiento, 
con arreglo a la ley de Newton, no es parabólica, sino logarítmica. 
Pocas observaciones hemos de hacer al capítulo siguiente, relativo al 
diagrama de equilibrio del sistema hierro-carbono. El autor estudia metó- 
dica y satisfactoriamente el diagrama publicado por la Asociación Inter- 
nacional para el Ensayo de Materiales, después del Congreso de 1912; 
es, en rigor, el diagrama de Roozeboom con muy ligeras variantes. 
Pasa después a la determinación de los puntos criticos de los aceros 
por el trazado de curvas de temperaturas y tiempos, por el método de las 
velocidades inversas, debido a Osmond, y por el diferencial, ideado por 
Roberts-Austen, quizá el más empleado hoy; hubiera convenido trazar un 
esquema de este último procedimiento, cuyo estudio sería interesante para 
el alumno. Aunque, como indica el autor, los cuerpos neutrales emplea- 
dos en el método diferencial pueden ser de platino, lo corriente es em- 
plear los de porcelana. 
El capitulo siguiente ofrece sumo interés por estar dedicado al estu- 
dio de los constituyentes metalográficos: ferrita, cementita, perlita, gra- 
fito, austenita, martensita, troostita, sorbita. Los caracteres de estos 
constituyentes están perfectamente definidos; las micrografías que acom- 
pañan al texto son, en general, excelentes y facilitan extraordinariamente 
la comprensión del texto. Discutible parece, sin embargo, la afirma- 
ción de que la máxima dureza de la martensita corresponde a la propor- 
ción 0,9 por 100 de carbono. De aquí se deduciría que los aceros eu- 
tectoides al carbono recibirían temple más enérgico que los hiper-eutec- 
toides, lo que está en contradicción con algunos resultados de la experi- 
mentación. 
No menor interés ofrece el capítulo siguiente, que contiene el estudio 
